292 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Influence de hi température sur la vitesse (V interpéné- 

 tration des solides . Note de MM. H. Weiss el P. Héxry, présentée par 

 M. H. Le Chatelier. 



Dans des Notes précédentes ('), l'un de nous a décrit qualitalivemenl 

 l'interpénétration de divers couples de mélaux. Nous avons cherché à 

 aborder quantitativement ce phénomène' et commencé par l'étude de l'in- 

 fluence de la température; la répartition des concentrations et la vitesse 

 absolue de diffusion, plus délicates à étudier, font l'objet d'expériences 

 actuellement en couis d'exécution. 



Nous avons utilisé le phénomène suivant : certains alliages, qui sont 

 formés à l'état d'équilibre par un seul constituant (une solution solide 

 homogène), peuvent être obtenus, dans des conditions convenables de 

 refroidissement après fusion, à l'état de solutions solides hétérogènes à 

 zones de composition variable, bordant des cristaux d'un deuxième cons- 

 tituant. Par recuit au-dessous du point de fusion minimum, le deuxième 

 constituant se dissout dans la solution solide hétérogène, qui elle-même 

 s'homogénise complètement. 



Un alliage qui se prêle très bien à ce genre d'expérience est celui 

 Ag — i4 pour 100 Sb. C'est celui que nous avons employé dans cette étude. 

 Les deux constituants sont très nettement différenciés par une attaque au 

 perchlorure de fer acide. L'aspect micrographique de l'alliage est le suivant : 

 un fond blanc de solution solide riche en argent sur lequel se détachent des 

 dendrites rouges violacées de Ag'Sb. 



Dans ce genre d'expérience on observe la vitesse de dissolution de Ag^Sb 

 dans la solution solide de Ag; elle coïncide avec la vitesse de diffusion seu- 

 lement si l'on admet que la vitesse d'entrée en solution de Ag^Sb dans Ag 

 est négligeable devant elle. Sans vouloir chercher à différencier dans nos 

 résultats la part de ces deux phénomènes, nous nous sommes contentés 

 d'observer globalement la variation de sa vitesse avec la température. 



l^our cela, nous avons commence par préj)arer un culot unique d'alliage Ag — i4 

 pour 100 Sb. JNous avons vérifié l'homogénéité de son aspect micrographique dans 

 toute son étendue. Nous avons découpé ce culot en un grand nombre de petits échan- 

 tillons. Ceux-ci étaient placés dans des tubes scellés en verre, vidés d'air jusqu'au 

 vide non mesurable à la jauge de Mac Léod. Au moyen des divers thermostats précé- 



(') Comptes rendus, t. 171, 1920, p. 108, et t. 173, 1921, p, i46. 



